200 Rik. F. Stalsberg. 



Hyttes Jern, der ellers var meget godt, var en Tid blevet 

 temmelig skjørt; Analyser gave 3 pCt. Silicium, (en anden 

 Gang endog fra 7 — 9 pCt.), og forøvrigt kun ubetydelige 

 Mængder af andre Stoffe. Kalktilsætningen blev nu forø- 

 get; Rujernet blev fastere og holdt kun l,80pCt. Si. Ved 

 endnu større Kalktilsætning blev Jernet overmaade fast 

 og viste nu knapt Spor af Silicium. I sidste Tilfælde, 

 hvor dog Slaggen blev mere basisk end nødvendigt, steg 

 Koksforbruget med 6 — 8 pCt., medens det ved en noget 

 mindre Kalkgehalt i Beskikningen blev næsten uforandret, 

 nemlig 135 — 137 Kgr. pr. 100 Kgr. Rujern. Forsøg i 

 samme Retning i Khinlandene og i Skotland have ligeledes 

 godtgjort, at Beskikningens Beskaffenhed ofte er Aarsag 

 i, hvad den varme Blæst har faaet Skylden for, og at 

 man ikke altid har Ret til at sige, at varm Blæst ubetin- 

 get maa virke skadeligt paa Rujernets Godhed; ved pas- 

 sende Valg af Midler, især ved en passende Kalkgehalt 

 kan man endog i meget høi Grad ophæve en saadan Ind- 

 virkning, og de mangengang kun lidet større Udgifter til 

 Brændsel og Kalk kunne blive for Intet at regne mod de 

 derved vundne Fordele. Saadanne og muligens ogsaa 

 andre Misgreb have saaledes udeutvivl medvirket mest til 

 at fremkalde den især tidligere sterke Frygt for varmblæst 

 Rujern; dertil kommer ogsaa, at man endog fremdeles paa 

 enkelte Verker nærer en saa fast Forudvished om, at det 

 med varm Vind alligevel aldrig kan nytte at tænke paa 

 et ordentligt Rujern, at man netop af denne Grund har 

 været ligegyldig med Beskaffenheden af, hvad man har 

 sat paa Ovnen; vi erindre her kun om den hensynsløse 

 Tilsætning i England af selv de ureneste Puddlingsslagger, 

 ligeoverfor hvilken netop det anførte Ræsonnement har 

 været gjort gjeldende. 



